12 Karsten 



welchen das Oxyd sich als ein Silikat befindet, gelangen schwer zur Re- 

 diiction, und die dazu erforderliche Temperatur ist zuweilen (Eisenfrisch- 

 sclüacken) von dei-jenigen, in welcher das Erz flüssig wird, nicht sehr ver- 

 schieden. Aus solchen Erzen läfst sich niu- dann graues Roheisen darstellen, 

 wenn sie Zuschläge erhalten, welche, indem sie die Kieselerde sättigen, zu- 

 gleich die Schmelzbarkeit der Masse vermindern. Auch erfordern alle die- 

 jenigen Eisenerze, welche das oxydirte Eisen im Silikatzustande enthalten, 

 ein schwächeres Gebläse, tun die Schmelzbaikeit der Masse zu vermindern 

 und die Zeitpunkte der eintretenden Schmelzung und der Reduction einan- 

 der näher zu bringen. Eben so ist oft ein imbedeutender Zusatz von Quarz 

 oder von Sand, zu einer Beschickung aus welcher Spicgeleisen erzeugt wird, 

 schon hinreichend, tun durch Bildiuig einer strengflüssigeren Schlacke, graues 

 Roheisen zu erhalten. Manches weifse Roheisen steht, in Rücksicht des Kohle- 

 gehalts, dem Spiegeleisen so nahe, dafs man, um dieses zu erhalten, nichts 

 weiter nölhig hat, als das Gebläse zu schwächen, theils um den Gichten- 

 zug zu vermindern und dadurch die Aufnahme einer gröfscrcn Menge 

 Kohle, welche sich mit dem Eisen verbindet, zu befördern; theils vielleicht 

 auch, um das Kohleeisen dem starken Windstrom weniger auszusetzen. Die 

 Schlacke von diesem Eisen unterscheidet sich von der des Spiegeleisens nur 

 dadurch, dafs sie beim Erkalten auf der Oberfläche eine bi-aiuie Haut ab- 

 setzt, welche durch das schon geschmolzene und durch den Luftsti'om wie- 

 der oxydirte Kolileeisen gebildet wird. Ist die Schwächung des Gebläses 

 nicht zui-eichend, so mufs die Temperatur durch Verminderung des Erzsatzes 

 so weit erhöhet werden, dafs zuerst Spiegelflofs mit grauem Roheisen (mit 

 grauer Nath) entsteht, worauf der Erzsatz voi'sichtig so lange nach und nach 

 verstärkt wird, bis die Bildung des grauen Roheisens aufhört und niu- reines 

 Spiegeleisen fällt. 



Im specifischen Gewicht, in der Festigkeit, Härte und im Vei'halten zur 

 Wärme, zeigen sich diese Roheisenarten sehr verschieden. 



Das Spiegeleisen differirt im specifischen Gewicht von 7, 214 bis 7,889, 

 erreicht also fast das Gewicht des reinsten ausgeschmiedeten GufsstaUs, 

 welches nach Pearson 7,916 betragen soll. Mit einer aufserordentlichen 

 Härte verbindet ches Eisen eine grofse Sprödigkeit und eine sehr geringe 

 Festigkeit. Es ist von allen Eisenarten das leichflüssigste und erstarrt daher 

 am langsamsten. 



